246 Verebt szeitung. 



Undit rchdringlicTier A nstrich . 



Dieser Anstrich besteht in einer Verbindung von metallischen 

 Oxrden mit fetten und harzigen Körpern, welche Bestandtheile rer- 

 einfachtv eine klebrige zälie Slasse geben, die allen Witterungsein- 

 fiüssen von aussen, so wie allen Feuchtigkeitsursachen von innen 

 widersteht und mit der Zeit I^Ietallhärte erlangt. 



Die Verhältnisse der Zusammensetzung sind folgende: 



Leinöl 15 Kilogrm. 



Colophonium 15 „ 



Theer 5 „ 



Zink oder Bleiweiss 12 „ 



Mennige 10 „ 



Farbemasse 4 „ 



Cement 6 „ 



Eisenoxyd 8 „ 



Guttapercha, Gummi oder star- 

 ker Leim 2 „ 



Kalkhydrat 6 „ 



Schweinefett 15 „ 



Bleiglätte 2 „ 



Das Ganze wird gemischt und durch massiges Kochen auf ein 

 Zehntel reducirt, auf welche Weise ein flüssiger Teig entsteht des- 

 sen Verwendung eben sowohl im warmen als im kalten Zustande 

 zulässig ist. Im ersteren Falle genügt es, ihn zum Flüssigwerden 

 zu erwärmen und alsdann sogleich mit dem Pinsel aufzutragen. 



Beim kalten Gebrauch des Teiges versetzt man denselben mit 

 Firniss oder Terpentinöl, ohne ihn jedoch flüssig zu machen, und 

 trägt ihn dann mittelst des Pinsels in nicht allzu dünnen Lagen 

 auf. Die dem Anstrich zu gebenden Farben können nach Gut- 

 dünken gewählt werden: so z. B. lässt sich durch sogen. Pechblende 

 ein tiefes Grün erzielen. Die sogen. Thonfarben sind zu vermeiden, 

 indem sie die Masse zu sehr verdichten und dadurch nachtheilig 

 wirken. 



Dieser Anstrich dient nach Dondeine zu folgenden Zwecken: 

 Zur Beseitigung der Feuchtigkeitseinflüsse bei Mauern, zum Schutze 

 von Schiefer- oder andern Dächern und zur Conservation des Hol- 

 zes und des Eisens. Auch ist derselbe als Bitumen und Kitt zu 

 gebrauchen : nur muss man ihn zu diesem Behufe bis zur gewünsch- 

 ten Consistenz abdampfen oder kochen lassen. Auch beim Legen 

 von Steinplatten auf einem feuchten Boden ersetzt diese Compo- 

 sition den Mörtel, der der Feuchtigkeit nur schwach widersteht. 

 {Genie industr. Fivr. 1859.) B. 



Anwendung des Glycerins zur Bereitung von Copirtinte 

 und zu andern Zicechen. 

 Henry schlägt vor, Papier, auf welchem Briefe etc., die man 

 copiren wiU, geschrieben werden sollen, durch Eintauchen in Gly- 

 cerin, welches mit dem vier- bis fünffachen Gewicht Wasser ver- 

 mischt ist, zu präpariren. Wenn man auf so präparirtem Papier, 

 welches immer feucht bleibt, geschrieben hat. braucht man das 

 Copirpapier nicht zu befeuchten und keine Presse anzuwenden. 

 Dieser Zweck kann auch dadurch erreicht werden, dass man, statt 

 das Papier zu präpariren, eine mit Glycerin bereitete Tinte benutzt. 



